— 441 — 



Håller man sig till medelvärden für de olika malmsorterna 



och med talet 10 betecknar belastningen vid jernets max. kur- 



iratnr och i deremot proportionela tal uttrycker belastningarne 



id max. kurv, och brott för de olika stålen, fås i det närmaste 



'oljande värden. 



Tabell VIII. 



Stång af 



M. 



B. 



Jern 



Mjukt stål 



Meclelhårdt stål... 

 Hårdt stål 



10 

 12 

 13 

 14 



16 

 24 

 26 



28 



Såsom praktisk regel kan på grund af föregående medel- 

 värden uppställas följande: 



»en valsad stång (af Sv. malmer), egande sin största 

 kurvatur å kurvan vid en belastning = M Sv. skalp, per 

 qvadr. dec. lin., brister, när sagde belastning på ytenhe- 

 ten ökas med 60 proc. vid fråga om jern, och när den 

 fördubblas vid fråga om stål.» 

 Ännu mera lämplig för praktiskt behof blir denna regel 

 (förutsatt att frågan är endast om ungefärliga bestämningar), då 

 man erinrar sig, att den glödspån, med hvilken hvarje valsad 

 stång är beklädd, fjellar af just för den belastning stången upp- 

 bär i närheten af sin gång öfver maximi-kurvaturs-punkten. Till- 

 ses derföre, vid hvilken belastning en ymnig fjellning af glödspån 

 inträffar, så vet man af föregående, att denna belastning bör 

 multipliceras med 1,6 vid jern, men med 2 vid stål för att an- 

 gifva den belastning, vid hvilken stången i hvardera fallet skall 

 brista. — Någon direkt uppmätning af de permanenta förläng- 

 oingarne är således vid dylika fall icke af nöden. 



Denr.a praktiska regel gäller för de vanligaste Svenska 

 malmernas jern- och stålsorter, och jag saknar ej skäl för den 

 förmodan, att den äfven kan utsträckas till åtminstone vissa 

 sorter af Engelskt jern. 



